- 391 — 
V. — Minerale lavato ; Monte Fumacchio. 
XXI 
XXII 
XXIII 
Grossolano. 
Minuto. 
In polvere. 
Biossido di stagno . . 
• 73,32% 
94,15% 
96,98% 
Sesquiossido di ferro. 
. 8,71 » 
2,66 » 
1,00 » 
Calce 
2,19 » 
1,36 » 
Acido carbonico . . . . 
. 18,36 » 
0,53 » 
0,00 » 
100,39 
99,53* 
99,34 
Stagno metallico . . . 
• 57,67% 
73,76% 
76,38% 
VI. — Minerale di Monte Bombolo. 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 
Biossido di stagno 
( 
7o 
3,02% 
0,60% 
— 7 
/ 0 
Sesquiossido di ferro . . . 
68,80 
» 
6,06 » 
13,78 » 
14,30 » 
Ossido di piombo 
6,86 
» 
1,08 » 
0,75 » 
12,18 » 
Acido arsenico 
5, 
» 
— 
0,96 » 
6,93 » 
Ossido di rame 
— 
0,20 » 
0,12 » 
0,33 » 
Ossido di zinco 
— 
— 
1,10 » 
— 
Silice 
1,81 
» 
5,14 » 
19,59 » 
6,00 » 
Non valutato 
7,19 
» 
4,58 » 
21,98 » 
16,07 » 
Calce 
5,24 
» ) 
Acido carbonico 
j 
79,94 * 
41,12 » 
44,13 » 
Acqua combinata 
. 5,10 
» 
non valut. 
non valut. 
non valut. 
100 
100 
100 
Le analisi sotto i numeri 
I, II, v 
, vi, 
VII sono del 
dottor G. Rosenthal ; quelle 
dei III, IV, Vili, XII al XIX dell’Autore; così pure i numeri XXI al XXIII; i nu- 
meri IX, X, XI, XX, XXIV, XXV, XXVI e XXVII sono di W. E. Dawson. 
Una duplicata determinazione del n. XVIII diede Fe 2 0 3 = 9,61 MgO = 0,58, 
As 2°5 = 3,48; Sn0 2 ■+■ residuo insolubile = 66,75 per cento. 
Il processo frequentemente usato da me nell’analisi di questi minerali (Che- 
mical News, 30 novembre 1877) consisteva nel sottoporre il residuo siliceo inso- 
lubile ad una corrente d’ idrogeno per due ore, allorché lo stagno diveniva so- 
lubile in acido diluito od in cloruro ferrico acido. Quando il minerale originale 
era così trattato, 1 acido arsenioso si sublimava frequentemente e si condensava 
in lucenti ottaedri trasparenti nella parte più fredda del tubo. 
Veniamo ora a considerare le probabili relazioni che questa 
scoperta ha con V antica manifattura del bronzo di questo paese. 
